-166- 
Mineralogie. 
die  Spuren  von  vier  Lamellensystemen  symmetrisch  zu  den  Auslöschungs- 
richtungen erscheinen,  ß  ist  pseudoregulär,  aus  ihr  entsteht  «  bei  125°" 
(nach  Gossner  bei  150°). 
Am 
Rb 
Tl 
S.  II 
16°  — 
cT.  IV  (II) 
32°  
r-  v  (Ii)  -f- 
82°  
II 
+ 
125° 
152° 
flüssig 
ß.  V  (I)  -]    ß,  III  (I)  + 
«'.  III  — 
126°  
III 
145°- 
a.  I 
y.  III  (I) 
161°- 
219° 
y.  iv  (Ii) 
80° 
ß.  III  (I)  -f 
125°  
ct  .  I 
«.  III 
Die  Resultate  der  Untersuchung  der  gemischten  Schmelzen 
sind  graphisch  verzeichnet,  indessen  wird  betont,  daß  es  vielfach  nicht 
möglich  ist,  festzustellen,  ob  die  sich  abscheidenden  Kristalle  gleicher 
Mischung  sind,  und  daß  die  Grenzen  der  Mischbarkeit  im  Kristall  nament- 
lich dann  schwer  zu  bestimmen  sind,  wenn  ein  schwach  brechender  Ge- 
mengteil eines  Konglomerates  nur  in  geringer  Menge  zwischen  stark 
brechenden  auftritt.  Weitere  Unsicherheiten  werden  durch  die  häufigen 
Verzögerungen  der  Umwandlung  veranlaßt. 
(Am,  Cs)  N  03.  Am «  und  Cs  a  sind  unbeschränkt  mischbar  in  Kri- 
stallen der  Form  a ;  bis  etwa  95  °/0  Am  erfolgt  mit  sinkender  Temperatur 
Umwandlung  in  Kristalle  der  Form  Csß,  die  Umwandlungstemperatur  er- 
reicht bei  etwa  60  °/0  Am  ihr  Minimum  mit  ca.  100°.  Bei  mehr  als  95  °/0  Am 
erfolgt  direkte  Umwandlung  von  a  in  Kristalle  der  Form  Amß,  und  in 
diese  verwandeln  sich  auch  die  Kristalle  der  Form  Cs,  ß  mit  90 — 75  °/0  Am 
bei  Temperaturen  zwischen  ca.  110—88°.  Dieser  Übergang  vollzieht  sich 
derart,  daß  die  Rhomboeder  der  Form  Csß  sich  trüben  und  mitten  in 
ihnen  tetragonale  Wachstumsformen  in  Gestalt  vielfach  verzweigter  feiner 
Schläuche  entstehen ,  welche  sich  im  Laufe  eines  Tages  zu  unregelmäßig 
umrissenen,  aber  kompakten  Flecken  zusammenziehen.  Bei  rascher  Ab- 
kühlung zeigen  die  Mischungen  der  Form  Am  ß  analoge  Zwillingsbildung 
wie  reines  Amß  und  ihre  vierzählige  Achse  liegt  parallel  einer  der  vier- 
zähligen  Achsen  von  Am«.  Die  Mischungen  der  Form  Cs  ß  mit  75 — 50°/0 
Am  verwandeln  sich  unterhalb  88°  in  ein  Konglomerat  von  Kristallen  der 
Form  Cs  ß  und  Am ß,  während  die  Mischungen  mit  weniger  als  50%  Am 
bis  zur  gewöhnlichen  Temperatur  die  Form  Cs  ß  behalten.  Bei  sehr  großem 
